SKANCK DU II JUIN HJoCt. ï'i'i~ 



lîiliMlsili' ihl iMiii'.'Ult iii'lllrloui'. ii^'iiM'.ll 0'i"MMy oamp.a'i 



Fniite à in (>/(> Je bore ',"""/, 5""", à 7""', 5 



— à ii,yi)/() — 'î 8 II 



— à i5,j 0/0 — '1 7 9 



— à 16,1 ci/o — ') (y 8 



— à 17,'^ <./.. — r i '^.S 



— à 17,8 (i/(i — 0,5 a,*) 'j 



— à i<),'i 0/0 — o,'25 o.j 0,3 



à a I !>/<) — • o o 



Borure ilélini MnB — '^ (i 8,5 



— MnB- — o <> o 



Limaille i-ie ler lii-ili:inle — 7 l'i iG 



— oxydée — ■ 5 II I '1 



En interrompant le courant inducteur successivement en présence et en l'aiisence du 

 tube de verre contenant les fontes, la différence des déviations obtenues a i-eproduit les 

 valeurs du tableau précédent, à une fraction de inilliinétre près en moins pour les fontes 

 fortement magnétiques qui possèdent du magnétisme rémanent. Le courant inducteur 

 (dont l'intensité avait été maintenue quelque temps à o'™'', 25) étant interromi)u, la fonte à 

 12,9 p. 100 de bore dont la perméabilité magnéti([uc est la plus grande a donné une dévia- 

 tion de (>""", 5 lorsqu'on enlevait le tube, alors que la limaille de fer donnait une déviation 

 de 2°"", 5. 



Dans cette fonte, ainsi que dans la limaille de fer prise comme terme de comparaison, 

 l'induction a pris des valeurs proportionnelles au champ inducteur jusqu'à la limite des 

 expériences, l'intensité du courant dans la bobine magnétisante ayant varié depuis o 

 jusqu'à o»'"'',55, ce qui correspondait à un champ d'environ ''>(u> unités. 



Si l'on porte en alisc'isses la teneur des fontes en liore et en ordonnées 

 les déviations du galvanomètre sensiblement proportionnelles à la per- 

 méabilité maonétiqne, on obtient des courbes qui présentent des maxima 

 très accentués entre les teneurs de i.3 et de i5 p. 100. L'élude chimique 

 de ces fontes a montré que, de o à i5p. 100 de bore, elles contiennent 

 seulement le borure défini MnB que l'on peut séparer par l'action ménagée 

 du chlore au-dessous du rouge, tandis qu'au-dessus de i5 p. 106, elles 

 contiennent un mélange des borures MnB et MnB'-, la proportion de ce 

 dernier allant en augmentant avec la teneur en bore. L'examen des deux 

 composés définis montre que seul le borure MnB présente des propriétés 

 magnétiques accentuées. Le maximum de perméabilité des fontes corres- 

 pond à une teneur en bore de i4 à i5 p. 100, inférieure à celle de ce 

 borure (16, (i) ; cela tient à la présence, dans les fontes dont la teneur en 

 bore dépasse ij p. 100, d'une petite ipinnlilé de borure MnB" non magné- 



